H. MARCHAND — TRAITEMENT ÉLECTRO-THERMIQUE DES MINERAIS DE FER 



Il n'est pas donné de chiffres pour rexpérieni-e 

 n" 9, qui a été arrêtée avant aucune opération pour 

 les raisons précédemment indiquées, ni en ce qui 

 concerne l'essai n" 19. 



Ce dernier, effectué d'une façon très liàtive, 

 parce que le délai prévu pour les expériences 

 expirait, et avec un four qu'il eût fallu, pour bien 

 faire, remettre en état, n'a pas non plus permis de 

 mesure. Au point de vue métallurgique, il a néan- 

 moins donné satisfaction. 



III. — Conclusions. 



Les conclusions du Rapport de M. Haanel peuvent 

 se résumer brièvement ainsi qu'il suit : 



§ i . — Traitement de la magnétite. 



Les difficultés que l'on craignait n'ont pas été 

 éprouvées, du moins en employant le charbon de 

 bois comme réducteur. On avait cru que la con- 

 ductibilité de la magnétite aurait empêché l'effet 

 calorifique de se concentrer dans la zone de fusion 

 et que sa perméabilité augmenterait la self induc- 

 tance du four. Il n'en a pas été ainsi. 



Dans certains cas, toutefois, on a constaté une 

 augmentation rapide de la conductibilité' au cours 

 de l'opération ; l'installation ne permettait mal- 

 heureusement pas d'abaisser le voltage, et l'on a 

 parfois été obligé d'arrêter le four ; quand celui-ci 

 n'était pas rempli de menu, on pouvait générale- 

 ment remédier au défaut en y introduisant du 

 minerai sans adjoindre de charbon ni de calcaire. 



Bronn pense que cette augmentation provient de 

 ce que, par le chauffage, le contact devient plus 

 intime, par suite de la pression des gaz. Si cette 

 hypothèse est exacte, on pourra, d'après M. Ilaanel, 

 remédier à l'inconvénient ci-dessus, à condition 

 que la charge soit suffisamment poreuse, en la 

 chauffant préalablement, par exemple au moyen 

 dp l'oxyde de carbone provenant du four même. 



Quand la teneur du minerai en magnésie est forte, 

 ce qui était le cas pour les minerais expérimentés à 

 l'exception de l'hématite et de la pyrrhotine, le lai- 

 tier est peu fusible et forme rapidement, si l'énergie 

 disponible n'est pas assez considérable pour main- 

 tenir la température, une croûte qui obstrue la 

 chute de la matière et augmente la quantité de 

 charbon nécessaire en en faisant brûler, sans effet 

 utile, une partie dans le haut du fourneau. 



L'installation employée à Sault-Sainte-Maric était 

 peu parfaite; il était impossible d'avoir plus de 

 5.000 ampères à 3.5 ou 10 volts, de sorte qu'on pou- 

 vait rarement obtenir l'intensité la plus favorable. 



' Ce pliénomOne a ilcjù 

 1906, n° y. 



été observé par J. Broim : EU. 



